Mineralbildung in Schmelzmassen ete. 85 
bildet die Auslüschung einen Winkel von ca. 19° mit der 
Kante 6 und ca. 50° gegen a; nach G. Flink sind die 
entsprechenden Winkel bei dem natürlichen Rhodonit im 
Schnitt Æ c resp. 17° 6’ und 51° 25’. — In einigen mikro- 
skopischen Präparaten Æ a freier Krystalle (von einer 
Bessemerschlacke von Westanfors, 1878) wie auch in einigen 
ganz dünnen, durchsichtigen Krystallen von Sandviken bil- 
det die Auslöschung einen Winkel resp. ca. 59° und ca. 
60° mit der Kante 6; G. Flink hat bei dem natürlichen, 
eisenarmen Rhodonit denselben Winkel zu 54° 261/2’ be- 
stimmt. 
U. d. M. ist der in den Schmelzmassen ausgeschiedene 
Rhodonit sehr leicht zu erkennen: Die Individuen, die oft 
eine Grösse von 1—3 cm. erreichen, sind beinahe immer 
nach der Richtung a:b ausgezogen und dabei dünn tafel- 
förmig nach der Fläche a; sehr oft liegen mehrere Individuen 
in beinahe derselben Orientirung auf einander nach a. — 
Die Spaltbarkeiten, besonders nach »P’ und =P, sind 
. immer stark hervortretend. — Die Farbe der FeO-halt- 
enden Rhodonite ist je nach dem wechselnden FeO-Gehalt 
mehr oder weniger gelb oder gelbbraun (ohne röthliche 
Nuance); der Pleochroismus ist schwach (gelb und gelbbraun 
von verschiedener Intensität), die Interferenzfarben ziemlich 
lebendig. Die Auslöschungsrichtungen in den Schnitten = a 
und L a:b lassen sich oft bestimmen. 
In Bezug auf die Beschreibung einiger Schlacken, welche 
nur aus Rhodonit, mit oder ohne Glas, bestehen, verweise 
ich auf »Schlackenstudien, Ie: hier werden wir uns vor- 
zugsweise mit Präparaten beschäftigen, welche gleichzeitig 
Rhodonit und Fayalit oder Rhodonit und Augit enthalten. 
In einigen Bessemerschlacken von Sandviken und Westan- 
fors (No. 118 und 119, daneben auch eine nicht analysirte, hier 
»Sandviken, 1883« bezeichnete Schlacke — mit ca. 4345 %, 
S1O,, 235787 % MnO, 15-30 % FeO, unbedeutend Al, O,, 
